3472.” Silicium und Silieiummetalle. 
Man erhält eine sehr harte, brüchige, wismuthweisse _ 
Legirung durch Schmelzen von BR: 
Fluorsilicium-Kalium.. 3 Th. 
Natrium in Stücken... 1 „ 
Kupferspäne.......... 2} 
Das Kupfer verbindet sich mit einem grossen Theile 
Silicium zu einer weissen Masse, die schmelzbarer ist 
als Silber und zum Ausgangspuncte für andere Legirun- 
gen dient. Kupferlegirung mit 4,8 Proc. Silicium ist 
hellbronzefarben, etwas weicher als Eisen, härter als 
Bronze in dem Verhältnisse 45:39, verhält sich beim Fei- 
len und Schneiden wie Eisen, ist völlig ductil, die dar- 
aus gezogenen Drähte haben fast die Zähigkeit des Eisen- 
drahtes, ist schmelzbar wie Kanonenmetall. 
Die Härte der Kupfersilieciumlegirungen nimmt mit 
der Menge des Siliciums zu, im gleichen Verhältnisse 
geht die Ductilität verloren. Sind völlig homogen und 
unfähig eine leichte Schmelzung einzugehen. Es wurde 
weisses Siliciumkupfer bis zu 12 Proc. Silicium darge- 
‚stell. Oekonomischer kann die Darstellung werden, 
wenn man das Kalifluorsilicat durch Sand und Kochsalz 
ersetzt, die dadurch schwierigere Reduction wird durch 
Fluorcaleium erleichtert. Ä 
Zinn und Silicium verbinden sich durch Schmel- 
zen, beim Erkalten scheidet sich das Silicium fast völlig 
‘wieder ab, so dass Zinn das Zink bei der Darstellung er- 
setzen kann. Das so erhaltene Silicium ist weniger regel- 
mässig krystallisirt in Tafeln, ähnlich dem Spiegeleisen, 
aber härter und glänzender. | 
Blei und Silicium scheinen sich nicht zu legiren. 
Vielleicht lassen sich nach dieser Methode noch an- 
dere einfache Körper krystallisirt darstellen. (Annal. de 
Chim. et de Phys.) Dr. Reich. 
